XRD analiz yöntemleriyle Bi-2223 süperiletken seramik yapıların faz değişimlerinin katkı atomları ile incelenmesi
Analyzing the phase changes of Bi-2223 superconductor ceramic structures with doping atoms using the XRD analysis methods
Yazar: NURAY YAŞAR
Danışman: PROF. DR. KEMAL KOCABAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Bölümü / Fizik Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2009
Konu: Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin: BSCCO = BSCCO ; Süper iletkenlik = Superconductivity ; X ışını kırınımı = X ray diffraction

Özet:
Bu tez çalışmasında sırasıyla 800, 820, 840, 845, 855 santigrat derece sinterleme sıcaklıklarında hazırlanan BSCCO örneklerin XRD yöntemi ile süperiletken ve yapısal özellikleri incelenmiştir.Örneklerimiz katıhal reaksiyon yöntemi ile hazırlanarak 780 santigrat derecede, 20 saat kalsine edildikten sonra ara öğütme yapılarak 800 santigrat derecede 20 saat kalsine edilmiş ve 450-500 MPa basınç altında pelletlenmiştir. Daha sonra örnekler 800-855 santigrat derece arasında 5 farklı sıcaklıkta 150 saat sinterlenmiştir. Kristal yapıları ve yabancı fazları saptamak için XRD ölçümleri yapılmıştır. Örneklerin mikroyapıları hakkında bilgi almak için, farklı büyütmelerde taramalı elektron mikroskobu (SEM) mikrofotoğraflarından yararlanılmıştır.Örneklerin XRD deseni incelendiğinde tüm örneklerde 2223 yüksek sıcaklık fazı baskın durumdadır. Ancak tüm örneklerde 2212 alçak sıcaklık fazı ve safsızlık fazları mevcuttur. Sıcaklık 845 santigrat dereceye doğru arttıkça 2223 fazına ait piklerin şiddeti artmakta, sıcaklık daha da arttırıldığında azalmaktadır.Tüm örnekler için yoğunluk değerleri Arşimed prensibinden yararlanılarak belirlendi. Sinterleme sıcaklığına göre yoğunluk ve porozite değişimi incelendi. SEM mikrofotoğrafları; mikroyapı, süperiletken grain boyutları ve yönelimlerinin yanı sıra bunlar arasındaki boşlukları da göstermiştir.Anahtar Sözcükler: BSCCO, x ışını difraksiyonu, süperiletkenlik.

Abstract:
In this work, BSCCO sample?s superconductive and structural properties were examined by XRD method which are prepared at 800, 820, 840, 845, 855 celsius degrees by order of sintering temperature.Samples were prepared by solid state reaction method. The powder was calcined at 780 celsius degrees for 20 hours in air. These powders were again calsined at 800 celsius degrees for 20 hours in air after a second intermediate grinding. Then samples were pelleted under 450-500 Mpa pressure. After all, samples were sintered at 5 different temperatures between 800-855 celsius degrees at 150 hours. For determinding, crystal structure, unknown phases we made XRD measurements. To get information about microstructure of the samples, we used SEM microphotographs.When we observed XRD pattern of the samples we found that 2223 high temperature phase is in dominant position for all samples. Nevermore there has been a 2212 low temperature phase and impurity phases. When the temperature increases about 845 Celsius degrees, 2223 phase peak?s intensity is also increases too and if the temperature increases more it declines. The density values for all samples were determined by using Arshimed methods. Density and porosity variation with sintering tempeture were investigated. SEM microphotographs have shown the microstructure, the sizes and orientation of superconducting grains as well as the pores between them.Keywords: BSCCO, X ray diffraction, superconductivity.